Der Orthoklas und die basischen Endglieder der Plagioklasreihe. 665 
proben beobachtet werden konnte. Die gefundenen Schmelzpunkte 
betrugen bei Anorthit 
T,— T 2 1290-1370°, 
bei Ab, 3 An 75 
Tj — T 2 1240—1310°. 
Die Ausscheidung von Kristallen erfolgte bei ersterem Feldspat 
zwischen 1300° — 1180°. bei Ab 0 .An 75 zwischen 1240 — 1130°. 
Unter 110n° konnte infolge der zunehmenden Viskosität der 
Schmelze keine Kristallausscheidung mehr beobachtet werden. 
Die Schmelzpunkte der beiden Komponenten der Reihe diffe- 
rierten also um ca. 60 — 70°, die Unterkühlung betrug beinahe 100°. 
C. Doelter, welcher die Schmelzpunkte der natürlichen Feld- 
spate bestimmte fand für den natürlichen Anortliit vom Vesuv <l> 
für T, 1255°, für die totale Umwandlung in die isotrope Phase T. 2 
1340°. Der Unterschied zwischen dem chemisch reinen CaAl 2 Si 2 0 8 - 
Silikat und dem natürlichen Anortliit war demnach ca. 30°. 
Es wäre besonders zu bemerken, daß die Schmelzen mit Aus- 
nahme winziger Glaseinschlüsse in den größeren Kristallen voll- 
kristallin erstarrt waren und daher keine weiterreichende Schmelz- 
punktserniedrigung durch restliches Glas stattlinden konnte. In 
den ausgeschiedenen Kristallen war keine Zonenstruktur zu er- 
kennen. Der Anorthitgehalt wurde mittels der Fr. BECKE’schen 
Methode 1 2 aus den Interferenzbildern von Zwillingskristallen bestimmt 
und stand ebenso wie die Brechungsexponenten und spezifischen 
Gewichte in direkter Beziehung zu dem Mischungsverhältnis der 
beiden Komponenten. 
Beim Zusammenschmelzen von Orthoklas mit Anortliit und 
Orthoklas mit Ab 25 An 75 , sowie Ab 35 An 65 konnte folgendes be- 
obachtet werden : 
1. Orthoklas wurde von Anorthit nur in sehr geringer Menge 
aufgenommen und zwar nur dann, wenn der Anorthit gegen- 
über seiner zweiten Komponente in starkem Überschüsse in der 
Schmelze war. 
2. Orthoklas wurde von Ab 25 An 75 und Ab 35 An 65 in sehr viel 
größerem Maße als von Anorthit aufgenommen. Je mehr Albit- 
substanz der betreffende Plagioklas führte, desto größer die Neigung 
des Kalifeldspates Mischkristalle mit dem ersteren zu bilden. 
In beiden Fällen entstanden zonar struierte Kristalle, welche 
aus einem An-reichen Kern und einer stark K-haltigen Randzone 
bestanden, die aber den optischen Eigenschaften zufolge nicht aus 
reinem Orthoklas, sondern aus einer Mischung beider Feldspäte 
1 C. Doelter, Bestimmung der Schmelzpunkte vermittelst der optischen 
Methode. Zeitschr. f. Elektrochemie. 12. 617. (1906.) 
2 Fr. Becke , Bestimmung kalkreicher Plagioklase durch die Inter- 
ferenzbilder von Zwillingen. Tscherm. Min. u. petr. Mitt. 14. 1894. p. 415. 
